( 46o ) 



de salpêtre, soufre et charbon, moulé sous forme de grains |)arallélépipé- 

 diquesou prismatiques à canal central, dont les côtés atteignent 3""" à 4*^'" 

 pour les poudres destinées aux canons de gros calibre; la deuxième caté- 

 gorie comprend les poudres colloïdales introduites dans les armements 

 européens postérieurement à l'année i884; ces poudres, constituées en 

 tout ou partie par du coton-poudre gélatine par des dissolvants appropriés, 

 se présentent sous la forme de filaments ou de lanières dont une dimension 

 au moins présente toujours une valeur très faible par rapport aux dimen- 

 sions des poudres noires qu'elles remplacent au point de vue balistique. 

 » Les Tableaux suivants renferment les résultats de quelques-unes des 

 très nombreuses expériences comparatives que nous avons effectuées : 



Poudres noires ou brunes. 



Pression . dp 



maxiiiia Rappuil Durées dt 



iJeiisite en kilogr. de observées maximum 



de par similitude (en millièmes (en tonnes 



Nature cliarge- centimètre des de par Rapport 



de la poudre. ment. carré. charges, seconde). Rapport, seconde), inverse. 



Poudre française v|^ ... . o,4 1600 2,0 ] ^' ^ 0,9 



Poudre française ff. .. . 0,6 3ooo Z,-! o'oc! ''^ 



46o,o) ""'^ 

 20(5,8 ( 



1,0 



Poudre allemande pris- ) ^ „ „ i 23,70 ) , i 220, 3 \ 



matique brune PRH.) / i6,55 ) ( 267,6 \ 



Poudre chinoise pris- ) - ., \ i5,86 ) \ 254,4 ) 



matique brune ) ( 16, o4 ( ( 248,8 | 



» Il résulte de ces nombres que les poudres noires ou brunes de 

 l'ancien armement, utilisées tant en France qu'à l'étranger, sont loin de 

 présenter, même a])proximati\ ement, la combustion par surfaces parallèles; 

 les rapports des durées totales de combustion ou des tangentes aux points 

 des tracés où la pression est la même restent constamment très voisins 

 de l'unité, alors que le rapport de similitude des grains comparés s'élève 

 à 3,7. Les tracés obtenus dans chaque couple d'expériences sont sensible- 

 ment superposables et montrent que ces poudres se désagrègent, sous 

 l'influence de pressions très faibles, en éléments dont les dimensions sont 

 sans rapport susceptible d'être évalué a /jr/onavecles dimensions primi- 

 tives du grain. 



